Achtzehnter Abschnitt. Fasern. 289 



Von vergleichenden Analysen verschieden gerösteter Flachse ist mir nur 

 eine ältere Untersuchung von Hodges') bekannt geworden, der zu Folge 

 ein durch belgische Kaltwasserröste hergestellter Flachs 82,5 Proc. Cellu- 

 lose, 7,6 Proc. Zucker, Gummi und Pectinsubstanzen enthielt, während 

 ein durch Warmwasserrüste erzielter Flachs 88 — 89 Proc. Cellulose und 

 bloss i — 2 Proc. Zucker enthalten haben soll. 



Um aus dem gerösteten Flachsstroh die Faser zu erhalten, muss 

 eine Reihe von mechanischen Arbeiten durchgeführt werden, welche als 

 Klopfen, Brechen, Schwingen und Hecheln bezeichnet werden, die im 

 Kleinbetrielpe mit ziemlich primitiven Vorrichtungen, in den vorgeschrit- 

 tenen flachserzeugenden Ländern im grossen Maassstabe mit Maschinen 

 vorgenommen werden (s. auch p. 284). Die Mechanik der hierzu dien- 

 lichen Vorrichtungen und die Wirkungsweise derselben gehören in das 

 Gebiet der mechanischen Technologie, passen also nicht in den Rahmen 

 dieses Buches. Es sei hierüber nur Folgendes kurz erwähnt. Das Klo- 

 pfen des Flachsstrohs besteht in einer mechanischen Bearbeitung des 

 Flachsstrohs durch Schlägel, Keulen und Stampfen und hat den Zweck, 

 die spröden Theile (Oberhaut und Holztheil des Gefässbündels nebst 

 Mark) des Flachsstrohs zu lockern und die Ablösung des zähen Bastes 

 von den Nachbargeweben, so weit dies nicht schon durch die Röste 

 geschehen ist, zu vollenden; durch das Brechen werden die spröden 

 Theile des Strohs vielfach zerknittert und zerbrochen, und die holzige 

 Masse vom zähen Baste grösstentheils befreit. Das Schwingen entfernt 

 etwas vollständiger die spröden zerbrochenen Gewebe und beseitigt auch 

 die ganz kurzen Flachsfasern. Durch das Hecheln endlich wird der rohe 

 Flachs gekämmt, die langen Fasern parallel zu einander gelegt (Rein- 

 flachs), die kurzen Fasern ausgeschieden (Werg, Hede). Je nach der 

 Güte der Flachspflanze , der Art der Röstmethode und den mehr oder 

 minder zweckmässigen weiteren mechanischen Bearbeitungen des Flachs- 

 strohs erhält man angeblich 8 — 20 Proc. Reinflachs. 



Beide Grenzwerthe erscheinen ungenau. Nach Pfuhl 's Angaben 

 beträgt das Maximum der Ausbeute von reinem Flachs 15 — 17 Proc. 

 (belgische und holländische Flachse), das Minimum 4,6 — 6,1 Proc. (ein- 

 zelne Sorten von schlesischem und böhmischem Flachs) 2). 



4) Chemical Gazette, Dec. 1854. 



2) Der von Pfuhl angegebene Maximalwerth kommt zweifeUos den thatsäch- 

 lichen Verhältnissen nälier als der so häufig in der Literatur genannte Maximalwerth 

 (20 Proc). Da nämlich die Holzmenge des geriffelten Flachses 73 — 80 Proc, die des 

 Bastes 20 — 27 Proc. beträgt, aus welchem letzteren im günstigsten Falle sich 60 Proc 

 reine Fasern abscheiden lassen, so berechnet sich das Maximum von aus dem Flachs- 

 stroh zu gewinnendem Reinflachs mit 1 6,2 Proc. 



Wiesner, Pflanzenstoffe. II. 2. Aufl. 19 



